0. Mügge. 
36 
unter dem Schmelzpunkt, gleich Null. Die Umwandlung ist 
reversibel. Da der derbe Kryolith von Ivigtut nach Johnstrup 1 
aus Schmelzfluß kristallisiert ist , müssen seine polysynthetisch 
verzwillingten Massen als Paramorphosen nach der regulären 
Modifikation gelten. 
3. Perowskit von Achmatowsk. Eine Platte nach (UÜ1) 
mit zweierlei Feldern, die einen mehr senkrecht zu einer optischen 
Achse , die andern mit lebhafter Doppelbrechung , zeigt beim Er- 
hitzen bis zu schwacher Rotglut erhebliche Aenderung der Doppel- 
brechung (ob Schwächung oder Verstärkung war wegen der tiefen 
Eigenfarbe nicht zu erkennen). Ob beim Erhitzen auf helle 
Rotglut Isotropie eintritt , ließ sich wegen des starken Leuchtens 
der Platte auch nicht feststellen , ist aber nicht sehr wahr- 
scheinlich, da nach dem Abkühlen keine Aenderungen des Zwillings- 
baues eingetreten waren 2 * * ; ob in den natürlichen Kristallen an- 
gesichts ihres mimetischen Baues Paramorphosen nach einer 
regulären Modifikation vorliegen , ist also einstweilen nicht zu 
entscheiden. Die Annahme, daß das Zustandsfeld der regulären 
Modifikation von der im Punkte p = 1 kg errichteten Parallelen 
zur Temperaturaxe nicht geschnitten wird, daß also die reguläre 
Modifikation erst unter höherem Druck entstehen könne, ist an- 
gesichts des Vorkommens pseudoregulärer Kristalle in Ergnß- 
gesteinen und der künstlichen Darstellungen ebenso ausgeschlossen, 
wie die Annahme einer noch oberhalb heller Rotglut liegenden 
Umwandlungstemperatur. Am wahrscheinlichsten ist wohl , daß 
die Umwandlung - sehr träge verläuft. 
4. Gadolinit (? Ytteiiby) 5 . Die Entglasung dünn geschliffener 
amorpher Stückchen läßt sich sehr gut verfolgen. Auffallend ist 
dabei, daß die Doppelbrechung nicht gleich in ihrer vollen Stärke 
erscheint, sondern erst nach und nach, und zwar von den Rändern 
und von Sprüngen aus nach der Mitte bezw. intakten Stellen hin 
immer stärker wird (und auch nach der Abkühlung so bleibt), 
während die Auslöschungsrichtung von Anfang an merklich dieselbe 
bleibt. Unterbricht man die Erhitzung rechtzeitig, so erhält man 
ein Präparat, das z. B. in der Mitte erst Graublau erster Ordnung, 
an den Rändern schon Grün zweiter zeigt. Ungleiche Erhitzung 
kann nicht der Grund hierfür sein , denn gerade die zentralen 
Partien werden stärker erhitzt als die randliehen und die vor- 
springenden Ecken, deren Doppelbrechung am raschesten anwächst; 
auch das Entweichen flüchtiger Stoffe von der Oberfläche aus kann 
kaum die Ursache sein , da die Breite der Zone allmählich ab- 
1 N. Jahrb. f. Min. etc. 1886. I. -28-. 
2 Solche sind aber von Ben Sande beobachtet, vergl. N. Jahrb. 1884. 
I. -178-. 
s Vergl. W. Peterson, N. Jahrb. 1893. I. -240-. 
